108 26 



(2). Krystalliseret, i Svovl kulstof opløseligt Selen. 



(3). Krystallinsk, i Svovlkulstof uopløseligt Selen. De formodede to, 

 i Udseende noget forskellige Former af denne Modifikation, der faas henholdsvis ved Op- 

 varmning af amorft Selen og ved Sønderdeling af Selenalkalimetaller, afvige, som det 

 nedenfor vil blive vist, i de afgørende Forhold saa lidet fra hinanden, at der neppe er 

 tilstrækkelig Grund lil at sondre dem som selvstændige Modifikationer. 



(«). Amorft, i Svovlkulstof opløseligt Selen. Det rode Bundfald, der 

 fældes ved Reduktion af Oplosninger, er fuldstændigt opløseligt i Svovlkulstof ved almin- 

 delig Temperatur og naar det ikke har været opvarmet forinden. Men allerede ved svag 

 Opvarmning bliver det delvis uopløseligt deri, saaledes ved Opvarmning af Vædsken med 

 Bundfaldet paa Vandbad, hvorved det klumper sig sammen og bliver mørkere, eller ved 

 Extrabering med varmt Svovlkulstof. Ned Smeltning og ikke for langsom Afkøling af 

 Selen faas dette som et rodlig graat, i Bruddet blankt og glat, ved Pulverisering rodbrunt 

 Stof, i Tilseende ligt del almindelige, i Ilandelen gaaende og vel nærmest i samme Til- 

 standsform. Det indeholder vexlende, ikke ubetydelige Mængder af uopløseligt Selen. 



For den forste Form fandt Thomsen') Selensyrlingens Dannelsesvarme (Se, O 2 ) 

 lig 57254'', for den anden 2 ) 5G904", for den forste ved Reduktion af en saltsur Opløsning 

 af Selensyiiing med Natriumsulfhydrat, for den anden ved direkte Dannelse af Selenklorid. 

 Den ringe Differens viser disse Bestemmelsers store Nøjagtighed, idet et Indhold af uop- 

 løseligt Selen i den sidste Form vil — som det nedenfor vil blive vist -- gøre Varme- 

 toningen lidt lavere. 



Ved Smeltning og hurtig Afkøling af Selen, f. Ex. ved at helde den smeltede Masse 

 ud i koldt Vand, faas, som bekendt, en sort, amorf, glasglindsende, i (ynde Splinter rødt 

 gennemskinnende Masse med sort Pulver. Det er denne Form, Berzelius kalder den 

 «bløde, ikke krystallinske«, idet den, som llillorf har vist, ikke har noget bestemt Smelte- 

 punkt, men ved 60° begynder at blive blød og lader sig trække i lange Traade. Den 

 i nde bol der vexlende, ikke ubetydelige Mængder af uopløseligt Selen. 

 Rimeligvis er, som de nedenfor omtalte Bestemmelser af lltningsvarmen viser, den Del 

 deraf, der lader sig opløse i Svovlkulstof, tilstede i en ejendommelig, fra de ovenfor om- 

 talte forskellig Form. Da det imidlertid ikke er lykkedes mig at erholde overensstemmende 

 Resultater, rimeligvis paa Grund af, at Indholdet af uopløseligt Selen varierer, og da den 

 opløselige Del ikke kan isoleres, undlader jeg at opstille den som en selvstændig Allotropi 

 oe forbisraar Bestemmelsernes Enkeltheder. Jeg fandt i lire Forsøg for direkte Dannelse 



') Therm. Unters. II, p. 270. 

 ') Ibid. Il, p. 317. 



